-36- 



Mineralogie. 



Die Krystalle sind bemerkenswerth wegen der starken Entwickelung 

 der Pyramide (311). 



Esmeraldit. Dies ist ein kohlschwarzes amorphes Mineral, da& 

 in Hohlräumen eines gelblich braunen , erdigen , kieseligen Limonits zur 

 Ablagerung gelangt ist. Das schwarze Mineral hat Glasglanz und ist in 

 dünnen Splittern mit gelblichrother Farbe durchsichtig. Es ist ausser- 

 ordentlich zerbrechlich, hat die Härte 2|-, einen gelblichbraunen Strich und 

 ein specifisches Gewicht 2,578. Es ist leicht löslich in Säuren, aber un- 

 schmelzbar. Die Analyse (I) ergab: 





I. 



II. 



Fe 2 3 



56,14 



50,26 



A1 2 3 



5,77 





CaO 



3,35 





P 2 5 ; . . . . 



4,49 





Organisch . . . 



1,37 





Si0 2 



2,05 





H 2 (110°) . . 

 H 2 (über 110°) 



15,94 

 10,24 

 99,35 



J 22,70 H 2 (Gesammtmenge) 



Bis zur dunkeln Rothgluth erhitzt, verlor das Mineral 27,55 °/ ohne 

 erkennbare Reduction des Eisens. Eine directe Wasserbestimmung ergab 

 die Anwesenheit von 26,18 °/ H 2 0. Die Differenz von 1,37 °/ wird dem 

 Vorhandensein von organischer Materie zugeschrieben, die in dieser Weise 

 in die obige Analyse mit aufgenommen worden ist. Das bei 110° ver- 

 triebene Wasser wird von dem pulverisirten Mineral leicht wieder auf- 

 genommen. Wenn alles ausser Eisenoxyd und Wasser als Unreinigkeit 

 angesehen wird, erhält man die Formel: Fe 2 3 .4H 2 0; das Verhältniss 

 zwischen diesen beiden Bestandteilen ist = 1 : 4,14. Das Mineral gleicht 

 dem Limonit hinsichtlich seiner Verunreinigungen und der Farbe seines 

 Pulvers , unterscheidet sich jedoch von diesem bezüglich des Mischungs- 

 verhältnisses, der Dichte, der Härte und der glasigen Structur. Die Analyse 

 nähert sich sehr der des Limonits. Einzelne Theile der Ablagerung haben 

 den Glasglanz verloren und sind matt und dunkelbraun geworden bei 

 gleichzeitiger Erhaltung des allgemeinen Charakters des schwarzen Minerals. 

 Eine Partialanalyse dieses Verwitterungsproducts ergab die oben unter II 

 stehenden Zahlen. 



C o q u i m b i t. Ein grünes Eisenoxydsulfat findet sich in der Beding- 

 ton-Zinnobergrube bei Knoxville in Californien in einem feuchten , brei- 

 artigen Zustande. Beim Liegen an der Luft trocknet die Masse im Ver- 

 laufe von einigen Monaten und wird krystallinisch und dicht. Die Farbe 

 ist dann lichtgelblichgrün mit dunkelgrünen Flecken. Das Mineral ist 

 deutlich krystallinisch und besteht aus doppelbrechenden Körnchen und 

 Plättchen von so geringer Grösse, dass ihr Krystallsystem nicht bestimmt 

 werden konnte. Seine Härte ist = 2— 2-1- . Es ist löslich in verdünnten 

 Säuren und in Wasser. Beim Erhitzen der wässerigen Lösung bis zum 



